410 
MINÉRALOGIE DE LA FRANCE 
VANADINITE 
(Pb Cl) Pb 4 (VO'f 
Hexagonale, parahémiédrique. 
b : h= 1000 : 712,18 D = 866,025 cl = 500. 
[a : c = 1; 0,71218 (Vrba)]. 
Formes observées, p (0001); rn (1010), h 1 (1120); ir (1012) // 
(1011), é 1/a (2021); (1 121) ; 4/2 [*(2131)]. 
J’ai mesuré les angles donnés ci-dessus sur des cristaux de Saïda. 
Angles 
Angles 
calculés. mesurés. 
calculés. mesurés. 
I Z"* 1 
125°3' 125°18' 
P a 2 
114“4t' 114“35' 
a 1 aï s. p . 
70°6' 
Z» 1 / 2 ai 
154°42' 
L. pF 
90“ 
L 2 S . 
a 1 129°44' 
r pip 
157“38' 157°30' 
— nia. 2 adj. 
149» 10' 
pb 1 
140°33' 
ma 1 
135“ 9' 135“lü 
P b i s. p. 
101“ 6' 
mb 1 s. a i 
108°31'30" 
plAI* 
121“17' 121“ 
a. 2 IA 
139°21'30" 
!Ap m 
148°43' 
«l b 1 
153°22'30" 153“30' 
_ pm 
90“ 
‘ IA IA adj. 
142°57' 
aAa* adj. 
131“40' 
_ IA a 2 
161“28'30" 
Faciès des cristaux. Les cristaux sont à rapporter aux mêmes types 
que ceux de pyromorphite et de mimétite, mais les formes hémièdres 
y sont peut-être plus fréquentes. 
Ces cristaux sont souvent creux et possèdent parfois une structure 
fibreuse. Ils se groupent en grand nombre à axes parallèles, forment 
des groupements concrétionnés globulaires, des croûtes cristallines. 
Dureté. 2,5 à 3. Fragile. Cassure inégale et imparfaitement con- 
choïde. 
Densité. 6,66 à 7,23. 
Coloration et éclat. Jaune paille clair, brun, brun rouge, rouge rubis. 
Les cristaux offrent souvent des parties différemment colorées. Pous- 
sière blanche ou jaune. Transparente ou translucide. 
Eclat résineux dans la cassure ; vitreux, un peu gras sur les faces 
des cristaux, qui sont souvent très brillantes. 
Propriétés optiques. La vanadinite est uniaxe et négative (n p ). L 'end- 
lichite est plus ou moins biaxe. Les indices suivants, mesurés par 
M. Bowman, pour la raie D, montrent que la présence de l’arsenio 
fait baisser la biréfringence. 
